Ueber krystallisirtes Zinn. 



Von Heinrich Baron t. Foulion. 



Mit 2 Holzschnitten und einer Tafel (Nr. VII), 



Das in jeder Richtung merkwürdige Element, Zinn, besitzt bekanntlich 

 unter anderen auch die Fähigkeit, in mehreren allotropen Zuständen 

 auftreten zu können. Rammeisberg hat in einer Zusammenstellung ^) 

 drei Modificationen angeführt: 1. graues Zinn, welches zuerst 

 Fritzsche^) in St. Petersburg, später Oudemans^) und Wiede- 

 mann *) beobachteten. A. ScherteP) hat an solchem aus dem Frei- 

 berger Dom stammendem das specifische Gewicht mit 5-781— 5*809 ge- 

 funden, während an Fritzsche's Proben früher Rammeisberg 

 irrthümlich 7*195 bestimmte®). 2. Galvanisch Gefälltes. Dieses 

 ist leicht in Krystallen zu erhalten und wurde schon 1843 von Miller 

 untersucht '). Es ist tetragonal und besitzt nach ihm ein specifisches 

 Gewicht von 7*178. T rechmann ^) gibt 7*136. Rammeisberg be- 

 stimmte einmal 7*143— 7*166 (a. a. 0., 1870, S. 725), neuerlich 6*969 



') „Ueber molekulare Erscheinungen am Zinn und Zink." Monatsber. der 

 königl. preuss. Akad. der Wissensch. zu Berlin 1881. (Aus dem Jahre 1880.) 

 S. 225—230. 



*) „Ueber eigenthümlich modificirtes Zinn." Ber. d. d. ehem. Gesellsch., Bd. 2, 

 1869, S. 112—113. In der Sitzung am 25. October wurden Proben theilweise krystalli- 

 sirten Zinnes vorgelegt, S. 540 — 541, Später folgte ein ausführlicher Bericht: „Ueber 

 einen eigenthümlichen Molekularzustand des Zinnes." Mem. de l'Acad. d. St-Petersb., 

 Ser. VII, Bd. XV, 1870, Heft 5, S. 1—8, 1 Taf. Bei Rammeisberg im unter ») 

 citirten Aufsatze steht irrthümlich Ser. VIII. 



») Institut 1872, S. 142. Citat nach J. B. über die Fortschc. d. Ch. für 

 1872, S. 256. 



*) Wiedemann's Ann. d. Phys. u. Chem., Bd. 2, 1877, S. 304. 



') „Einige Beobachtungen über die graue Modification des Zinnes." Journ. f. 

 prakt. Chem. Neue Folge, B. 19, 1879, S. 822—326. 



«) Ber. d. d. chem. Gesellsch., Bd. 3, 1870, S. 725. 



') „On the form of crystals of tin." Phil. Mag. Bd. 22, 1843, S. 263—265, 

 und Poggendorft's Ann., Bd. 58, 1843, S. 660—662. Die Figuren in Rammels- 

 berg's Handbuch der krystall. physik. Chem., 1881, B. I, S. 144, sind nach Miller 

 copirt, wobei der Kantenparallelismus vielfach verloren gegangen ist, wodurch 

 natürlicherweise auch sonstige Unrichtigkeiten entstanden sind. 



*) „On a probably dimorphous form of Tin." Min. Mag. a. Journ. of tbe Min. 

 Soc. Bd. III, 1880, S. Ib6— 191, darin S. 188 das specifische Gewicht. 



Jahrbuch d. k. k.geol.ReichBanstalt. 1884. 34. Band. 2. Heft. (Heinrich Baron t. Foullon.) 



